giS ACADÉMIE DES SCIENCES. 



L'étalon employé pour rétude des aciers est un alliage de nickel et de 

 chrome (lo pour loo Cr) appelé haros. Le baros, très peu oxydable, doué 

 d'une résistance mécanique élevée à chaud, a une capacité calorifique 

 moyenne à peu près é^ale à celle des aciers. Il estamagnétique et, par suite, 

 dépourvu d'anomalie thermique ; sa loi de dilatation, presque exactement 

 réversible, peut se représenter de o° à r)Oo" par une formule parabolique : 

 a =: 12,80. io~" ; [3 = 4)3Lio~'''. En raison de l'existence du terme quadra- 

 tique, les abscisses croissent plus vite que les températures correspon- 

 dantes, et les courbes sont ainsi anamorphosées. 



L'appareil, simple, robuste et sensible, complètement à l'abri des trépi- 

 dations, permet, par l'emploi de la méthode différentielle, de déceler les 

 plus faibles singularités dilatométriques. 



La courbe du ferro-nickel à 59,2 pour 100 Ni fait ressortir, en la déga- 

 geant de l'allongement thermique normal, Id contraction anomale qui ac- 

 compagnela transformation magnétique. Dans le domaine desferro-nickels 

 réversibles, cette contraction, maximapourla composition correspondant à 

 Fe- Ni, tend vers zéro quand la teneur en nickel s'approche de (38 pour 100. 

 De cette teneur au nickel pur, la singularité de dilatation réapparaît, mais 

 avec un sens différent : les diagrammes du ferro-nickel à 09,2 pour 100 Ni 

 et du nickel forgé et, d'une manière plus évidente, leurs courbes dérivées 

 (tracées en traits et points), affectent en effet des dispositions symétriques 

 par rapport à l'axe des températures. 



La disparition du magnétisme du fer électrolytique entrahie un change- 

 ment d'allure de la courbe de dilatation, comparable à celui qui s'observe 

 dans le cas du ferro-nickel à 59,2pour 100 Ni, mais disposé symétriquement 

 par rapport à l'axe des températures. Pour mettre ce fait en relief, on a 

 rendu, par un choix convenable delà longueur des échantillons (fer : 71'"'", 

 baros : 5o""") la région « bêta » à peu près horizontale. On note vers 760° 

 le crochet C observé par M. C. Benedicks ('); ce crochet, dont l'ampli- 

 tude croit avec la vitesse de chauffe ou de refroidissement, semble dû à un 

 écart de température des deux éprouvettes provoque par la chaleur de la 

 transformation magnétique réversible. 



(') C. Benedicks, Expériences sur l'aUoiro/jic du fer {Journal of Uif Iran and 

 Steel liislitule, mai i(ji4). 



